980 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



plus court pour le cuivre que pour l'or. De pins, à la température de fusion 

 <!e la chaux, l'or est déjà très volatil. 



Nous rappellerons que, d'après MM. Krafft et Bergfeld ('), la dinérence 

 entre le commencement de la vaporisation et le point d'ébullition tians le 

 vide est la même que celle qui existe entre le point d'ébullition dans le 

 vide et la température d'ébullition à la pression atmosphérique. Dans ces 

 conditions, l'or, commem^ant à donner des vapeurs dans le vide à 1070° 

 et bouillant dans le vide à 1800", aurait 2 53o° comme point d'ébullition 

 à 760™". 



Les propriétés chimiques de l'or distillé sont les mêmes que celles de 

 l'or martelé ou du métal fondu réduit en poudre fine. Son attaque, soit par 

 l'eau régale, soit par l'eau de chlore, dépend de la ténuité de l'échantillon 

 mis en expérience. Il en est de même de l'attaque par le fluor ou par 

 un mélange d'acide snlfurique chaud et de |jermanganate de potassium. 

 De telle sorte que l'or pulvérulent, produit par la condensation brusque de 

 sa vapeur, ne nous a fourni aucune réaction capable d'indiquer l'existence 

 d'une variété allotropique de ce métal. 



Distillation des alliages d'or et de cuivre. — Les alliages d'or et de cuivre 

 étudies jusqu'à la température de 1064° forment des solutions homogènes 

 en toutes proportions. La courbe de fusibilité de ces alliages a été donnée 

 par Roberts-Austen (-). 



Nous avons préparé un alliage de cuivre et d'or à 10 pour 100 de ce der- 

 nier métal. Nous en avons chauffé au creuset loo» pendant 4 minutes avec 

 un courant de 5oo ampères sous 70 volts. Une partie ilu métal a été vola- 

 tilisée; il ne restait, après l'expérience, qu'un culot de 77» qui présentait 

 la composition sui\ante : cui\re, 89,02; or, 11, 33. Une autre expérience, 

 faite dans un tube de charbon avec 398 de l'alliage à 10 pour 100, nous a 

 donné, après 5 minutes, un culot renfermant : or, 10,72 pour 100; cuivre, 

 89,09. 



D'autres expériences ont été faites avec un alliage de 5o pour 100 d'or. 

 Un culot de 46^, qui avait perdu 2^ par distillation au creuset, renfermait, 

 après l'ébuUition, 5o», 22 d'or et 49^ de cuivre. Une autre expérience, faite 

 avec un lingot de 28^, à 5o |)Our 100, dans un tube de charbon pendant 

 7 minutes, nous a laissé 23^ d'alliage renfermant 57,02 d'or et 42,81 de 



(') Krafft el Bedgfeld, vide supra. 



(-) lioBiîHTs-ÂusTiiN, Proc. Roy. Soc, t. tjXVII, 1900, p. I J.j. 



